I TEE 2e OPEL" TRES 
PA 
— 30 — 
est plus ou moins calcaire): on passe ensuite les pieces 
en un 2° bain de savon à 95° ec. de 1 à 2 heures en 
diminuant les proportions de moitié. 
D’habitude on procède à deux décreusages dans le 
méme bain: ce bain de savon, vu son pouvoir egalı- 
sateur, est pompé dans un grand réservoir et sert sous 
le nom de « savon de grès » à la teinture des couleurs 
foncées brun, gris, bleu-marim, ete. 
Perte: 17%, pour grège blanche, Japon, ete. 
J Les 
37. 
o pour organsın, china, etc. 
Après toutes ces manipulations, les pièces soigneu- 
sement lavees. sont prêtes pour le blanchiment, qui se 
fait différemment suivant les soies et leur qualité. 
Soie jaune : Bain d'eau régale (1 p. acide nitrique et 
> p. acide chlorhydrique) à 3° B. On laisse tremper quel- 
ques instants Jusqu'à ce que la soie commence à verdir, 
puis on lave immédiatement dans un bain de savon 
tiede, on passe une nuit à la chambre à soufre !) ap- 
pelée « soufroir » et on lave. 
Soie blanche: Bain d'eau oxvgénée bouillant de 1 à 
2 heures: 80 %, eau oxygénée. 
10-12 9, sihcate de soude. 
10-12 kgr. de savon de Marseille. 
On se sert aussi du Bioxyde de sodium pour le blan- 
chiment. 
L'emploi des peroxydes alcalıns, actuellement très en 
faveur, avait déjà été préconisé par Tessie du Motay. 
Outre le peroxyde de sodium on emploie plus particu- 
lierement le peroxyde de baryum pour le blanchiment 
des soies sauvages, des soies tussahs ou tussores, des 
') Sur 100 ker. de soie on prend environ 5 à 10 ker. de soufre. 
